( 1802 ) 
liaire. Le carbure de fer interposé est, dans les deux cas, soustrait à 
l'attaque complète. 
» La méthode électrolytique, proposée d’abord par Weyl pour le dosage 
du carbone dans les fontes, paraît être un bon moyen général de frac- 
tionner l’action des acides sur les composés inégalement attaquables que 
peut renfermer un alliage. 
» Nous l’avons également appliquée à un zinc impur et extrait, par 
l’action de l’acide chlorhydrique étendu de 20 volumes d’eau, des résidus 
dont la composition est donnée dans le Tableau ci-dessous : 
Zinc coulé 
froid chaud. 
Résidu pour 160 du métal........ 1,63 Saig 
Composition des résidus. 
Duie a a aoha ES 30,07 5,64 
PODI io rN a a a a 52 ,16 78,40 
POP ble ri iii dires 2,10 3,19 
Guire ii ue ur. 0500 0,29 
VA PE PR EE CRUE CEE CNE 14,85 12,04 
Total aaa 99,48 99,48 
» Le zinc essayé contenait pour 100 : 
Bain, Cd ER MUR Ne ra 0,28 oi | 
Piombi D ut, Je 1,0 1,17 
» Ces résidus paraissent répondre aux formules respectives PbZnSn et 
Pb?Zn, si l’on néglige les éléments qui s’y trouvent en moindres propor- 
tions; ils ne contiennent pas d’eau et ne sont pas explosifs; mais ils ont 
l'aspect graphitoïde de ceux de Faraday et de M. Debray. 
» Cette apparence doit être commune à tous les composés ou alliages 
qui restent liquides pendant quelque temps dans l’intérieur d’une masse 
métallique après la solidification du métal principal; la portion demeurée 
fluide se trouve moulée en paillettes dans les surfaces de contact des déve- 
loppements cristallins ou pseudo-cristallins du métal. Aussi les conditions 
du refroidissement peuvent-elles modifier la proportion, la composition et 
la forme des résidus que l’on isole d’un même alliage par le même 
réactif, » s 
